SÉANCE DU H MAI igoo. I269 



relativement au plan b' . Or à iin moment donné, pendant la durée de la 

 translation, les droites joignant les centres de gravité de deux molécules 

 svmétriques sont perpendiculiiires sur le plan h', qui est momentanément 

 un plan de symétrie du cristal. Si donc les conditions d'équilibre étaient 

 remplies, lorsque celte perpendicularité est acquise, le cristal de calcite se 

 trouverait transformé en un cristal orthorhombique, dont les trois plans de 

 symétrie seraient le plan h', le plan d' perpendiculaire sur ce plan b' , et 

 un troisième plan perpendiculaire sur les deux précédents. 



Cette analyse de la déformation nous montre que l'on ne pourra passer 

 d'une forme à l'autre par actions mécaniques que si le polymorphisme est 

 direct, c'est-à-dire si la particule complexe et le réseau de l'une peuvent 

 résulter delà déformation de l;i particule et du réseau de l'autre, et en second 

 lieu si les deux formes sont stables à la même température. Ces deux con- 

 ditions paraissent 1res rarement réalisées simultanément dans un même 

 corps. J'en ai constaté l'existence dans un mélange cristallisé contenant i^ 

 d'azotate de thallium pour 7^ d'azotate d'ammonium. Ce corps est stable à 

 la température ordinaire sous deux formes : dans la première il est quasi- 

 quadratique, positif, et se macle suivant les plans b' et A'; dans la seconde, 

 il présente l'ensemble des caractères de l'azotate d'ammonium : il est 

 quasi-ternaire, négatif, très biréfringent, et ne se macle pas. La forme i 

 étant seule stable aux hautes températures, et les cristaux s'obtenant par 

 fusion, c'est sous cette forme qu'ils se présentent. Mais si on les comprime 

 légèrement avec la pointe d'une aiguille, on les ramène à la forme 2, une 

 plage de la première donnant naissance à une plage unique de la seconde : 

 les deux formes sont donc bien orientées l'une par rapport à l'autre. Mais 

 le point intéressant de cette expérience consiste en ce que si l'on repasse 

 l'aiguille sur une plage 2 provenant de la transformation, on peut la trans- 

 former en une plage i. Le phénomène se présente donc avec tontes les 

 particularités de la production des macles artificielles; mais cette réversi- 

 bilité disparaît quand la proportion d'azotate d'ammonium dans le mélange 

 cristallisé est supérieure à 7 pour i. 



On arrive encore assez facilement à se rendre compte des relations 

 d'orientation des deux formes, en déterminant l'orientation relative aux 

 ellipsoïdes optiques de certaines sections avant et après la déformation. On 

 établit ainsi que l'un des plans de macles h' de la forme i devient un plan 

 de symétrie de la forme 2, tandis que les deux plans m de symétrie de la 

 première forme deviennent des plans de macles de la seconde. 



C'est le premier exemple connu de transformation polymorphique par 



G. R., 1905, ," Semestre. (T. CXL, N" 19.) '62 



